| 
| 
| 
( 261 ) 
lerie n’avait pas été mis à même de s’occuper de la question de l'emploi de 
l'acier pour la fabrication des bouches à feu. 
» Plus libre anjourd’hui d’user de l'initiative qui lui appartient si légi- 
timement pour tout ce qui se rapporte aux perfectionnements de larme, le 
Comité de l’Artillerie s’est mis en rapport avec M. Schneider, l'habile di- 
recteur des forges du Creusot, pour entreprendre et poursuivre la série re- 
marquable d'essais dont il est rendu compte dans le Rapport de M. le com- 
mandant Bobillier. 
» Une Commission composée de MM. Bobillier, chef d’escadron au 
Dépôt central de l’Artillerie; Perruchot, capitaine en premier, sous-inspec- 
teur aux forges de l'Est; Morio, capitaine en premier au 4° régiment d’Ar- 
tillerie; Mounier, capitaine, deuxième adjoint aux forges du Centre; 
Florence, lieutenant au 4° régiment d’Artillerie, fut envoyée, au mois 
d'octobre 1873, au Creuzot pour y poursuivre activement les expériences 
qui devaient avoir pour objets principaux : 
» 1° Des essais de résistance à la traction; 
» 2° Des épreuves comparatives sur la résistance de tubes en acier ou 
en bronze; 
» 3° Des épreuves de tir des bouches à feu. 
» La partie du Rapport qui nous occupe n'est relative qu'aux deux pre- 
mières séries d'essais. La suite sera donnée dans un autre Mémoire. 
» Il ne serait ni convenable ni possible d'entrer ici dans des détails sur 
l’ensemble des résultats contenus dans cet important travail, et l’on se bor- 
nera à faire connaître les conclusions auxquelles la Commission est arri- 
vée. Elles se résument ainsi qu’il suit : 
» Le bronze est beaucoup moins résistant que l'acier doux. Il perd sa 
limite d’élasticité et éclate à des charges relativement faibles. L’acier doux 
présente, avant la rupture, des signes d’altération sur lesquels il est im- 
possible de se méprendre. L’acier doit donc être préféré au bronze. 
» L'acier extra-doux est inférieur à l'acier moyennement doux, en ce 
sens qu’il se déforme beaucoup plus facilement, sans résister davantage à 
la rupture. 
» Dans un lingot de bronze, la résistance des couches métalliques per- 
pendiculaires à axe diminue rapidement à mesure qu'elles s’éloignent du 
pied du lingot. Pour qu’une bouche à feu en bronze soit dans les meilleures 
conditions, il ne faut donc pas la couler la culasse en haut. 
» Le frettage a un double effet : il s'oppose à l'éclatement et diminue 
les déformations diamétrales. 
